( 924 ) 



GÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Reproduction ariificielle du fer carburé nalij 

 du Groenland. Note de M. S. Meunieu. 



« J'ai insisté, dans une récente Communication, sur la ressemblance que 

 les grains métalliques des basaltes sporadosidères du Groenland présentent 

 avec les grenailles des météorites : cette ressemblance réside dans les ca- 

 ractères de forme et de situation par rapport aux éléments lithoïdes de la 

 roche, et elle suffit à montrer que c'est à la voie de concrétion et non à la 

 voie de fusion que les grains en question doivent leur origine. 



» Mais cette analogie intime ne doit pas faire oublier une différence 

 profonde au point de vue chimique. I.e métal terrestre, nickelifère comme 

 le métal cosmique, se dislingue de lui, ainsi que M. Lawrence Smith et 

 d'autres chimistes l'ont montré, par la forte proportion de carbone qu'd 

 renferme à l'état de combinaison, de telle sorte qu'on peut le considérer 

 comme luie véritable fonte naturelle. Ce fait intéressant avait depuis long- 

 temps été signalé par M. Shepard à propos du fer de Niakornak, qui, 

 classé d'abord avec les météorites, appartient réellement à notre globe. 



» De semblables particularités de constitution tenant nécessairement 

 aux conditions mêmes dans lesquelles la concrétion métallique s'est opérée, 

 j'ai cherché à produire artificiellement un métal qui, pour la composition 

 aussi bien que pour la forme extérieure et la texture interne, fût semblable 

 à la fonte native d'Ovifak et de Waigat. 



» J'ai été dirigé dans la disposition des expériences par les considéra- 

 tions déjà développées à propos de la synthèse des fers météoriques, et 

 spécialement par cette remarque que, si le fer groënlandais est aussi riche 

 au moins en chlore que les holosidères, cependant la chaleur rouge n'en 

 chasse pas d'hydrogène comme elle en extrait de ceux-ci, mais un mélange 

 d'acide carbonique et d'oxyde de carbone où ce dernier gaz prédomine 

 beaucoup. C'est donc à l'oxyde de carbone qu'il fallait avoir recours pour 

 réduire le mélange de protochlorure de fer et de chlorure de nickel placé, 

 comme lors des expériences antérieures, dans un tube de porcelaine où les 

 fragments de roche avaient été préalablement disposés. 



» Par ce mode opératoire un métal a été produit, dans lequel il a été 

 facile de reconnaître la présence d'une grande quantité de carbone com- 

 biné : c'est donc un fer carburé ou une foute. Celle-ci, riche en nickel, 

 s'est présentée sous les formes obtenues pour les alliages déjà étudiés, c'est- 

 à-dire en filaments placés entre les fragments rocheux et les cimentant entre 



